DE L'ÉLÉMENT WESTON NORMAL 189 
publié dans les Archives néerlandaises des Sciences Exactes et 
Naturelles (Série IL, t. IX, p. 442, 1907). 
S 5. — Eléments Weston normaux. 
La spécification édictée par la Conférence de Londres est la 
suivante : 
« L’électrolyte doit être neutre au rouge Congo. L’électrode 
de la pile est constituée par du mercure; l’électrode +- est un 
amalgame de cadnium formé de 12,5 parties en poids de cad- 
mium pour 100 d’amalgame. Le dépolariseur qui est placé en 
contact avec l’électrode positive est une pâte faite en mélan- 
geant du sulfate mercureux avec des cristaux pulvérisés de sul- 
fate de cadmium et une solution aqueuse saturée de sulfate de 
cadmium. Pour monter la pile, la forme en H est la plus conve- 
nable. Les conducteurs passant à travers le verre et aboutis- 
sant aux électrodes doivent être en fil de platine, et l’on doit 
éviter tout contact de ce fil avec l’électrolyte. L’amalgame est 
placé dans une branche, le mereure dans l’autre. Le dépolari- 
seur est placé au-dessus du mercure et une couche de cris- 
taux de sulfate de cadnium est introduite dans chaque bran- 
che. La pile entière est remplie avec une solution saturée de 
sulfate de cadmium et alors hermétiquement scellée. » 
M. Boerema construisit 31 éléments d’après le procédé dit 
« par précipitation », indiqué, en ce qui concerne sa partie la 
plus délicate, la préparation du sulfate mercureux, par le doc- 
teur von Steinwehr, physicien de la Reichsanstalt. Ce procédé, 
très employé au N. P. L. a été décrit complètement, d’une 
manière indépendante, par M. Smith‘. Je rappelle succincte- 
ment le mode opératoire. On a commencé par distiller le mer- 
cure dans un espace d’air raréfié où les petites bulles d’air se 
trouvent entraînées, puis on a distillé dans le vide à plusieurs 
reprises. On a préparé l’amalgame de cadmium par voie électro- 
lytique, à la teneur de 12,5 en poids de cadmium pour 100 d’a- 
malgame, en prenant pour cathode du mercure et pour anode 
un bâton de cadmium pur de Kahlbaum. Le sulfate de cadmium. 
fourni par Kahlbaum et désigné dans le catalogue de cette 
maison par le qualificatif « zur Arsenbestimmung » fut cristal- 
lisé à plusieurs reprises afin d’être obtenu parfaitement pur. 
1 Voir Phil. Trans. Roy. Soc. A. 207, p. 393. 
